﻿754 
  C.Do 
  elter, 
  

  

  1050°. 
  Nachdem 
  die 
  Schmelze 
  auf 
  1095° 
  erhitzt 
  worden 
  war, 
  

   wurde 
  sie 
  langsam 
  abgekühlt. 
  

  

  Bei 
  1000° 
  bilden 
  sich 
  einzelne 
  Diopsidkristalle. 
  

  

  » 
  990° 
  stärkere 
  Ausscheidung. 
  

  

  * 
  960° 
  Diopsid 
  neben 
  Nephelin. 
  

  

  » 
  955° 
  Nephelinskelette. 
  

  

  » 
  950° 
  Erstarrung 
  des 
  restlichen 
  Glases. 
  

  

  8. 
  Mischung 
  von 
  10 
  Anorthit, 
  27 
  Olivin 
  und 
  63 
  Orthoklas. 
  

  

  Hiebei 
  wurden 
  nicht 
  die 
  Mineralien, 
  sondern 
  künstliche 
  

   Mischungen, 
  entsprechend 
  10CaAl 
  2 
  Si 
  2 
  O 
  8 
  , 
  27 
  Teile 
  einer 
  der 
  

  

  Olivinzusammensetzung 
  \ 
  „ 
  JL 
  ^ 
  4 
  > 
  entsprechenden 
  Ver- 
  

  

  l 
  Fe 
  2 
  Si0 
  4 
  j 
  

  

  bindung 
  und 
  63 
  Teile 
  KAl 
  2 
  Si 
  3 
  8 
  verwendet. 
  

  

  Der 
  Schmelzpunkt 
  der 
  glasigen 
  Mischung 
  liegt 
  zwischen 
  

   1 
  140 
  und 
  1 
  170°. 
  Bei 
  der 
  Abkühlung 
  bildeten 
  sich 
  erst 
  bei 
  1 
  120° 
  

   Kristalle 
  von 
  Olivin, 
  zumeist 
  skelettartige, 
  nämlich 
  unter 
  90° 
  

   sich 
  schneidende, 
  sehr 
  lange 
  Nadeln; 
  bei 
  1100° 
  findet 
  eine 
  

   Ausscheidung 
  von 
  Anorthit 
  statt, 
  die 
  sich 
  bis 
  1090° 
  fortsetzt. 
  

   Es 
  erscheinen 
  noch 
  radialfaserige 
  Gebilde 
  bei 
  1085°, 
  die 
  nach 
  

   der 
  späteren 
  Untersuchung 
  sich 
  als 
  Orthoklase 
  herausstellten. 
  

   Von 
  1080 
  bis 
  1070° 
  wird 
  das 
  Glas 
  starr. 
  

  

  Hier 
  hat 
  sich 
  also 
  Orthoklas 
  gebildet, 
  ein 
  seltener 
  Fall, 
  

   der 
  aber 
  durch 
  die 
  Abnahme 
  der 
  Viskosität 
  erklärlich 
  ist, 
  der 
  

   wenig 
  viskose 
  Olivin 
  wirkt 
  als 
  »Kristallisator«. 
  Ähnliches 
  hatte 
  

   ich 
  schon 
  früher 
  beobachtet 
  und 
  Lenarcic 
  hatte 
  ebenfalls 
  

   Albit 
  durch 
  Zugabe 
  von 
  Magnetit 
  erhalten. 
  

  

  Nachtrag 
  zu 
  p. 
  14. 
  Durch 
  Prof. 
  F. 
  Becke 
  erhielt 
  ich 
  

   Labradorit 
  von 
  St. 
  Rafael 
  (Var), 
  welcher 
  bei 
  1 
  190° 
  zu 
  schmelzen 
  

   beginnt 
  und 
  bei 
  1260° 
  glasig 
  zähflüssig 
  ist. 
  

  

  